( 121 5 ) 



» La blende transparente vert clair m'a été donnée par Jamin comme étant de 

 même provenance que celle sur laquelle il avait opéré (3 = 6j°6', s = 0,0296); la con- 

 cordance est en effet aussi satisfaisante que possible. 



» La blende d'Espagne, en lame mince de quelques dixièmes de millimètre, transmet 

 sans absorption notable toutes les radiations ultra-violettes que laisse passer un prisme 

 de spath d'Islande. La valeur considérable 0,223 du coefficient d'ellipticité pour la 

 radiation X = 280 ne peut donc pas être attribuée à l'opacité ultra-violette de ce mi- 

 néral. Cette remarque est très importante au point de vue théorique, pour l'explication 

 de la continuité entre la réflexion vitreuse et métallique. 



» Diamant. — Cette substance, la plus dure et la plus inaltérable des pierres pré- 

 cieuses, paraissait devoir offrir le type de l'invariabilité dans les phénomènes de 

 réflexion; il n'en est pas toujours ainsi : les deux surfaces polies artificiellement sur 

 lesquelles j'ai pu opérer m'ont offert les anomalies les plus singulières, se traduisant 

 par un accroissement plus ou moins notable du coefficient d'ellipticité. J'ai reconnu 

 finalement que ces anomalies, se présentant sans cause apparente, étaient toujours dues 

 à une couche presque invisible de substance étrangère déposée soit par le contact d'une 

 matière grasse, soit même par l'atmosphère, car le frottement énergique avec une peau 

 de chamois les fait disparaître et ramène les coefficients à leur valeur minimum. 



» Ce fait très curieux montre l'importance de la couche superficielle dans le phé- 

 nomène de la réflexion elliptique ; mais il jette inévitablement un peu de doute sur la 

 précision des déterminations numériques. 



X 638 



3 67°3o 



H o,oi3 



A 0,020 



s o,oi5 



2 À" cos<5 0,016 



» Ces déterminations ont été faites sur un diamant très pur et extrêmement trans- 

 parent pour les radiations ultra-violettes; j'ai pu en utiliser deux facettes comme angle 

 réfringent et déterminer photographiquement l'indice de réfraction des principales 

 raies du spectre solaire jusqu'à la limite observable et des raies du cadmium jusqu'à 

 la raie 23(X = 23i). J'aurai prochainement l'occasion de donner le détail de ces 

 mesures. 



» Fluorine. — C'est une des rares substances à réflexion négative (coefficient 

 d'ellipticité négatif et très petit). Dans mes premières expériences, où j'opérais avec 

 une lumière rouge, il me fut impossible de mettre en évidence la réflexion elliptique 

 de la fluorine ou du moins de la démêler au milieu du trouble que produit dans mon 

 appareil une légère trempe des objectifs. Mais L'ellipticité avec le caractère négatif. 

 signalé par Jamin dans la lumière blanche, est apparue nettement lorsque j'employai 

 la lumière bleue et surtout la radiation ultra-violette du magnésium X z= 280. Dans ce 

 dernier cas, le coefficient d'ellipticité acquiert une valeur relativement grande tout en 



